RAPPORT DE LA COMMISSION 5) 
A. 1 gramme coton purifié, 100 centimètres cubes FeCi? saturé 
contenant HCI, 5 centiètres cubes AzOSH à 36 degrés ont été chauf- 
fés pendant cinq minutes à l’'ébullition. On constate un dégagement 
abondant de vapeurs nitreuses, FeCl? se transforme en Fe?Cli : le 
dégagement ayant cessé, le coton a été retiré, lavé complètement. 
On a constaté qu'il ne présentait aucun pouvoir réducteur. 
B. 1 gramme coton purifié a été mélangé à froid avec 5 centi- 
mètres cubes AzOSH à 36 degrés, puis on a additionné le mélange 
de 100 centimètres cubes FeCl? ef chauffé à l'ébullition pendant 
cinq minutes. Le coton retiré, lavé, ne présentait aucun pouvoir ré- 
ducteur. 
En résumé, les nitrocelluloses, réduites en liqueur acide par le 
chlorure ferreux, donnent de l'oxycellulose. A ce point de vue, la 
cellulose se différencie nettement de la mannite et des autres al- 
cools polyatomiques que nous avons étudiés au point de vue de la 
nitration. 
II. — Cellulose nitrée. 
En nitrant la cellulose, il se forme des dérivés oxycellulosiques (1). 
Voici de nouvelles expériences relatives à l’étude chimique de ce 
phénomène. 
I. Tout d’abord, on doit considérer l'oxycellulose obtenue par le 
chlorate de potassium et l'acide chlorhydrique comme une substance 
à composition fixe et définie. 
J'ai analysé, en effet, de nombreux échantillons d’oxycellulose. 
La composition centésimale pour le produit séché à 110 degrés, cen- 
dres déduites, a été, en moyenne : 
carbone 43,40 ; hydrogène, 5,90 ; oxygène, 20,70 
Le rendement des oxycelluloses analysées était de 70 à 80 pour 100 
de la cellulose oxydée. En prolongeant l'oxydation de la cellulose 
le rendement tombe à 44 pour 100. L'analyse montre que le produit 
obtenu a conservé sensiblement la même composition, qui correspond 
à la formule 
(C6H1005)3 ÉD C6H1006 — C2H12021. 
(1) Comptes rendus, 10 septembre 1900. 
